Kundt: Elekfromaffn.DrehnnKd.Polansationsebened. Lichtes imEisen. 1059 



Drehung in Glas 

 in Graden 



Intensitätdes magnetischen 



Feldes. 

 Dimension :cni~' gr'sec~' 



Drehung in Eisen 

 in Graden 



Die Maximaldrehung der Längeneinheit. 



Für .sechs Spiegel wurde die Dicke der galvanoplastischen Eisen- 

 schicht durch Wägung hestünmt, um die Maximaldrehung fiii- die 

 Längeneinheit der durchstrahlten Schicht zu erhalten. Man kann nicht 

 darauf reclmen, diesen Werth sehr genau zu liekommen, denn ob- 

 gleich die Wägungen mögüchst sorgfaltig mit zwei verschiedenen 

 Waagen ausgefilhrt wurden, bleibt die genaue Ermittelung der sehr 

 kleinen Gewichtsdüferenzen doch immer etwas luisicher. Das Gewicht 

 der zwischen 6 und lo''"^" gTOSsen Eisenschichten betrug nur zwischen 

 0.275 mid 1.35 Mgr. Sodann haben die galvanoplastischen tjl)erzüge sehr 

 selten an allen Stellen gleiche Dicke. Man erhält durch die Wägung 

 also nur die mittlere Dicke der Schichten, nicht diejenige der Stellen, 

 an denen die optische Beobachtung vorgenommen wird. Um den hier- 

 aus entspringenden Fehler, der sehr bedeutend sein kann, wenigstens 

 etAvas zu mindern, ^vurde bei den meisten gewogenen Spiegehi die 

 Maximaldrelumg an verschiedenen Stellen derselben bestimmt imd aus 

 den erhaltenen Werthen das Mittel genommen. Die zweite Columne 

 der folgenden Tabelle 2 enthält diese Mittelwerthe , die erste die durch 

 Wägung bestimmte Dicke der Eisenschicht, imd die dritte die Werthe, 

 welche die Division der Zahlen der zweiten Columne durch die der 

 ersten ergiobt. 



